## PEMANFAATAN TANIN EKSTRAK DAUN JAMBU BIJI TERHADAP LAJU KOROSI BESI DALAM LARUTAN NaCl 3% (w/v)
Tian Wahyuni 1) , Syamsudin Ab 1)
1) Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Syamsudin.ab@ftumj.ac.id
ABSTRAK . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inhibitor yang berasal dari ekstrak  tanin  daun jambu biji terhadap laju korosi besi dalam media  NaCl 3%(w/v) dan mendapatkan  konsentrasi  optimum  melalui  nilai  efisisensi  inhibisi.  Ekstrak  tanin  diperoleh dari daun jambu biji dengan cara  mengekstrak 20 gram daun jambu biji dalam 1000 mL air dengan waktu 20 menit, selanjutnya  didinginkan dan disaring,  serta  dikeringkan pada suhu 105  ºCmenggunakan  hot  plate.  Tanin  ekstrak  daun  jambu  biji  yang  terbentuk  diidentifikasi dengan menambahkan larutan gelatin 10%, dan hasilnya terbentuk endapan berwarna putih yang  berarti  tanin  positif.  Larutan  FeCl 3 10%  bertetes-tetes  ditambahkan  pada  filtrat  hasil ekstraksi,  jika  warna  yang  terbentuk  adalah  hitam  kehijauan,  berarti  tanin  positif.  Metode permanganatometri  digunakan untuk menentukan  kadar tanin. Variasi penambahan ekstrak tanin  daun  jambu  bijike  dalam  natrium  klorida  adalah  dengan  konsentrasi  0  ppm,  65  ppm, 130  ppm,  195  ppm,  260  ppm,  dan  325  ppm.  Laju  korosi  dihitung  dariberkurangnyamassa besi/waktu  atau  metode  gravimetri.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inhibitor  ekstrak daun  jambu  biji    mampumengurangi  laju  korosi  besi  dalam  media  NaCl  3%.  Konsentrasi inhibitor  optimal  untuk  mencegah  korosi  adalah  130  ppmdengan  laju  korosi  0.045 mg/cm 2 hari dengan efisiensi inhibisi sebesar 38,36%.
Kata kunci: daun jambu biji, Tanin, korosi besi, inhibitor

## PENDAHULUAN
Korosi  merupakan  peristiwa  yang  sering terjadi pada hampir semua logam dan baja yang  digunakan  untuk  keperluan  sehari- hari,  seperti  mobil,  jembatan,  mesin,  pipa, kapal laut, peralatan industri.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperlambat  laju  korosi  antara  lain dengan melapisi permukaan logam, proteksi  katodik,  penambahan  bahan  aditif sebagai inhibitor korosi (Karim, 2012)
Pemanfaatan  inhibitor  korosi  merupakan metode  efektif  untuk  menghambat  korosi, karena  cara  ini  murah  dan  sederhana. Inhibitor korosi adalah zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu  logam  dan  akan  mengurangi  laju korosi.  Pada  umumnya  inhibitor  korosi merupakan senyawa organik dan anorganik yang  mengandung  pasangan  elektron bebas,  seperti  nitrit,  kromat,  fosfat,  urea, fenilalanin,  dan  amina  yang  berbahaya, tidak  ramah  lingkungan,  dan  mahal.  Maka diperlukan  inhibitor  korosi  yang  aman, murah, biodegradable dan ramah
lingkungan (Irianty, 2013). Beberapa ekstrak bahan alam  mengandung  senyawa organik  yang  mampu  mengurangi  laju korosi logam seperti tanin, alkaloid, pigment,  saponin,  karbohidrat,  dan  asam amino (Irianty, 2013). Senyawa tanin dapat menginhibisi  reaksi  korosi  baja  dalam larutan asam dan garam (Asdim, 2007).
Tanin  merupakan  senyawa  organik  yang tidak  beracun,  ramah  lingkungan,  larut dalam  air,  dan  tegolong  polifenol  banyak ditemukan  di  alam  dengan  struktur  seperti pada Gambar 1. Tanin terdapat dalam daun ,  buah  ,  kulit  dan  kayu  tanaman.  Aplikasi Tanin di iIndustri di antaranya adalah pada pe  mbuatan  tinta,  antioksidan  ,  aditif makanan , obat-obatan dan  inhibitor korosi (Nnaji, 2013).
Gambar 1. Struktur tannin (http://www.teanerd.com/2007)
Ekstraksi  tanin  dari  daun  jambu  biji dilakukan dengan merebus daun jambu biji menggunakan  pelarut  air.  Waktu  ekstraksi daun jambu biji berpengaruh terhadap tanin yang didapat. Proses ekstraksi yang terlalu lama  akan  mengakibatkan  rusaknya  tanin dan  jika  terlalu  singkat  kandungan  tanin yang  didapatkan kurang optimal  (Sukardi, 2007).
Salah  satu  senyawa  aktif  yang  terkandung pada  jambu  biji  adalah  tanin.  Departemen Kesehatan  pada  tahun  1989  menyatakan bahwa  bagian  tanaman  yang  sering digunakan  sebagai  obat  adalah  daunnya, karena  daunnya  diketahui  mengandung senyawa  tanin  9-12%,  minyak  atsiri  dan minyak lemak (Oktiarni, 2012).
Besi banyak digunakan di berbagai industri, seperti otomotif, kimia, perminyakan,
sebagai perabotan rumah tangga, elektronik, dan bangunan. Daya tahan besi meningkat  jika  dicampur  dengan  bahan- bahan  lain,  seperti  karbon  dan  unsur transisi  lain  sesuai  dengan  kebutuhan. Tanin mengandung gugus OH - dalam posisi orto  pada  cincin  aromatik,  sehingga  tanin mampu membentuk khelat dengan besi dan kation  logam  lainnya  seperti  terdapat  pada Gambar  2.  Tanat  besi  dapat  dibentuk dengan  baik  karena  tanin  terhidrolisa. Ketika  ion  Fe 3  + bereaksi  dengan  OH - di posisi  ortoakan  terbentuk  larutankomplek tanat  besiberwarna  biru –  hitam.  Tanat akan  melekat  pada  permukaan  besi  yang akan  menghalangi  terjadinya  proses  korosi lebih lanjut (Peres, 2012).
Gambar 2. Struktur khelat asam tanat (Iffat, 2005).
Laju  korosi  adalah  kecepatan  perubahan massa  logam  terhadap  waktu  karena terjadinya proses korosi elektrokimia. Pengendalian secara preventif untuk mencegah  terjadinya  korosi  lebih  baik dibandingkan dengan memperbaiki.
Setelah  terjadi  korosi  pada  logam,  akan dibutuhkan  biaya  yan  jauh  lebih  besar. Lingkungan sekeliling yang dapat mengakibatkan  korosi  adalah  udara,  sinar matahari,  embun,  air  tawar,  air  laut,  air danau,  air  sungai,  dan  tanah  yang  berupa tanah  pertanian,  tanah  rawa,  tanah  kapur, dan  tanah  pasir  berbatu-batu  (Handoko, 2012).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh penambahan konsentrasi  taninekstrak  daun  jambu  biji sebagai  inhibitor  terhadap  laju  korosi  besi dalam  media  natrium  klorida  (NaCl)  3% dengan  menentukan  waktu  perendaman besi optimum melalui nilai efisiensi inhibisi.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah plat besi, daun jambu biji, NaCl 3%, alcohol,  Aquades,  HCl  36%  (v/v),  Gelatin 10% (v/v), FeCl 3 10% (w/v), KMnO 4 0.1032 N, Indikator
indigocarmine(C 16 H 8 N 2 Na 2 O 8 S 2 ), NaCl, Kaolin  (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ),  H 2 SO 4 ,  Natrium Oksalat
Alat-alat yang digunakan adalah timbangan,  oven,  blender,  gelas  piala,
hotplate ,  cawan  petri,  buret,  corong,  pipet, pengaduk, kompor

## Metode Penelitian
Ekstrak tanin diperoleh dari daun jambu biji dengan  cara  mengekstrak  20  gram  daun jambu biji dalam 1000 mL air dengan waktu 20  menit,  selanjutnya  didinginkan  dan disaring,  serta  dikeringkan  pada  suhu  105 ºC menggunakan hot plate . Metoda  Analisa Identifikasi Tanin Filtrat hasil ekstraksi ditambahkan beberapa  tetes  larutan  gelatin10%  (v/v). Perhatikan  endapan  yang  terjadi.  Jika terbentuk  endapan  berwarna  putih  berarti tanin positif. Filtrat hasil ekstraksi ditambahkan  beberapa  tetes  larutan  FeCl 3 10%  (w/v).  Perhatikan  warna  larutan  yang terjadi.  Jika  berwarna  hitam  kehijauan berarti tanin positif.

## Penetapan Kadar Tanin
Ekstrak  Tanin  dari  labu  250  ml  dipipet sebanyak  5  ml  lalu  dimasukkan  ke Erlenmeyer,ditambahkan  75  mL  air  dan  5 mL indigo karmin. Larutan tersebut kemudian  dititar  dengan  larutan  KMnO 4 . Kadar  tanin  dalam  mg/L,  dapat  ditentukan dengan menggunakan persamaan 1).
𝐓𝐚𝐧𝐢𝐧 (𝐦𝐠/𝐋)  = (𝑨−𝑩) 𝒙𝑵𝑲𝑴𝒏𝑶 4 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟏𝟎𝟎𝟎 𝟓
1)

## Pengujian Korosi
Sampel  besi  yang  telah  disiapkan  masing- masing dicelupkan kedalam larutan campuran  NaCl  3%  (w/v)  dan  larutan inhibitor. Variasi konsentrasi larutan inhibitor adalah 0  ppm,  65 ppm, 130 ppm, 195  ppm,  260  ppm,  dan  325  ppm. Sedangkan  waktu  perendaman  dilakukan selama  1  dan  4  hari.  Setelah  direndam, sampel  besi  diangkat  dan  kemudian  dicuci dengan  hati-hati  dengan  500  mL  asam klorida  yang  dilarutkan  dengan  1000  mL aquadest.  Semua  spesimen  yang  ada dibilas  dengan  aceton  dan  aquadest  dan
dibilas  kembali  dengan  alkohol  kemudian dikeringkan. Setelah itu spesimen ditimbang kembali sebagai bobot akhir.
Persamaan  untuk  menentukan  laju  korosi dapat dilihat pada persamaan 2)
(mpy) . . 534 t A D W CR 
(2)
CR = laju korosi (mpy, mill per year) W =  kehilangan  berat  / weight  loss (mg) D = massa jenis sampel (g/cm 3 ) A = luas permukaan sampel (cm 2 ) t = waktu (jam)
(Fontana dalam Solehudin, 2009).
Sedangkan  persamaan  untuk  menghitung efisiensi inhibisi (%IE) seperti terdapat pada persamaan 3. :
  100 % x CR CR CR IE o i o   (3)
%IE = efisiensi inhibisi CR o = laju korosi tanpa inhibitor ( NaCl 3%) CR i = laju korosi setelah ditambah inhibitor (Rafiquee dalam Solehudin, 2009 ).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi dan Penetapan Tanin
Tahap  awal  dari  penelitian  ini  adalah identifikasi dan penetapan kadar tanin yang terdapat  dalam  daun  jambu  biji,  karena senyawa  tanin  ini  yang  akan  berfungsi sebagai senyawa utama yang akan bereaksi  dengan  besi  sehingga  dapat melindungi  permukaan  besi  dari  peristiwa korosi lebih lanjut. Pertama-tama dilakukan ekstraksi terhadap simplisia daun jambu biji dan  hasil  ekstraksinya  digunakan  untuk analisis  kadar  tanin  dan  dipakai  sebagai inhibitor  dalam  penentuan  laju  korosi  besi. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan air panas, dimaksudkan agar seluruh  tanin  yang  ada  dapat  tertarik.  Hal ini dikarenakan tanin merupakan campuran senyawa  polifenol  yang  dalam  keadaan alami pada tumbuhan berada dalam bentuk
glikosidanya sehingga dapat larut dalam air. Sedangkan  pemanasan  bertujuan  untuk mempercepat
ekstraksi dengan meningkatkan energi kinetik molekul secara keseluruhan  hingga  molekul-molekul  akan bergerak  aktif  dan  melakukan  kontak dengan  molekul  pelarut  dan  akan  lebih cepat larut dalam air.
Setelah  tanin  dalam  daun  jambu  biji diekstrak,  selanjutnya  dilakukan  identifikasi dengan menambahkan pada larutan percobaan  (filtrat  hasil  ekstraksi  tanin), gelatin 10% (v/v). Pada larutan hasil ekstrak ini  terbentuk  endapan  putih.  Pengujian lainnya  yaitu  pada  larutan  percobaan ditambahkan  FeCl 3 10%  dan  terbentuk endapan  berwarna  hitam  kehijauan. Kedua hasil  identifikasi  ini  menunjukkan  adanya tanin pada filtrat hasil ekstraksi daun jambu biji.
Penetapan kadar tanin dalam hasil ekstraksi,  dilakukan  dengan  cara  dititar menggunakan  KMnO 4 dan  indikator  redoks indigo karmin untuk menunjukkan titik akhir titrasi.  Hasil  penetapan  kadar  tanin  dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil Analisa tanin
Kadar  tanin  dalam  daun  jambu  bji  dapat dihitung  dengan  menggunakan  persamaan 1),  yaitu  sebesar  13  mg/L.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  daun  jambu  biji memiliki  potensi  untuk  digunakan  sebagai inhibitor korosi

## Penentuan Laju Korosi
Tabel  2  &  3  menunjukan  hasil  perhitungan laju korosi logam besi yang direndam dalam larutan  NaCl  pada  variasi  konsentrasi
Vol.
(ml) Volum KMnO 4 A (mL) Volume KMnO 4 B (mL) Warna Titik Akhir Titrasi mg/L 5 3,9 2,4 Larutan biru → Larutan kuning 13,00
inhibitor.  Persamaan  laju  korosi bisa dilihat di persamaan 2.
Tabel 2.  Data laju korosi besi direndam dalam larutan NaCl 3% (w/v) selama 1 hari
Konse ntrasi Tanin (ppm) Berat Awal (mg) Berat Akhir (mg) Kehila ngan berat (mg) Laju korosi (mg/c m2/ha ri) 0 9389,8 9388,0 1,80 0,11 65 9517,2 9515,8 1,36 0,08 130 9495,0 9493,5 1,44 0,09 195 9494,2 9492,8 1,44 0,09 260 9412,5 9411,1 1,44 0,09 325 9388,7 9387,5 1,28 0,08
Tabel 3. Data laju korosi besi direndam dalam larutan NaCl 3% (w/v) selama 4 hari Konsen trasi Tanin (ppm) Berat Awal (mg) Berat Akhir (mg) Kehila ngan berat (mg) Laju korosi (mg/c m 2 /ha ri) 0  9504,98 9500,21 4,67 0,07 65  9419,64 9415,86 3,78 0,06 130  9413,22 9410,34 2,88 0,05 195  9555,46 9551,75 3,71 0,06 260  9451,66 9448,01 3,65 0,06 325  9427,72 9424,52 3,20 0,05
Korosi  merupakan  salah  satu  penyebab kerusakan  komponen  yang  dioperasikan pada  lingkungan  korosif.  Proses  korosi berlangsung  spontan  dan  tidak  dapat dicegah, tetapi hanya dapat dihambat agar proses korosi terjadi sekecil mungkin. Pada penelitian  ini  dilakukan  penghambatan proses  korosi  besi  dalam  media  NaCl dengan  menggunakan  inhibitor  ekstrak daun  jambu.  Logam  besi  yang  digunakan mempunyai  kandungan  unsur  besi  dan carbon.  Sedangkan  lingkungan  korosif menggunakan  NaCl  3%  (w/v) . Pengujian laju korosi ini didasarkan pada pengurangan massa besi per satuan waktu yang  t  erjadi  pada  material  ketika dicelupkan  dalam  NaCl  3%(w/v).  Pada Tabel  2  dan  Tabel 3,  penambahan  larutan
inhibitor  dalam  larutan  NaCl  3%  (w/v) sebagai  media  korosinya,  yang  dilakukan dengan berbagai konsentrasi, yaitu 65ppm, 130 ppm, 195ppm, 260 ppm dan  325 ppm mengakibatkan  terjadinya  penurunan  laju korosi  dan  pada  pengujian  hari  -  1  dan selanjutnya  pada  hari –  4,  menunjukkan kecenderungan turun. Kecenderungan turunnya  laju  korosi  dengan  meningkatnya penambahan  jumlah  larutan  inhibitor  dan waktu  perendaman  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar  3.  Hubungan  Konsentrasi  Inhibitor Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  terhadap  Laju Korosi
Pada  Gambar  3  terlihat  bahwa  dengan penambahan  konsentrasi  inhibitor  ekstrak daun jambu biji mengakibatkan bertambahnya kemampuan untuk mencegah terjadinya korosi, hal ini ditandai dengan  turunnya  laju  korosi.  Penambahan inhbitor  berpengaruh  terhadap  kehilangan berat  besi.  Hal  ini  disebabkan  juga  karena semakin  lamanya  waktu  perendaman, maka  semakin  banyak  terbentuk  lapisan Fe(OH) 2 ,  sehingga  menghalangi  difusi H 2 O/O 2 kepermukaan  sampel  sehingga kehilangan  berat  menjadi  semakin  turun (Irianty, 2013).
Selanjutnya  kemampuan  inhibisi  inhibitor tanin  ekstrak  daun  jambu  biji  terhadaplaju korosi  besi  dalam  larutan  NaCl  3%  (w/v) dengan  berbagai  variasi  konsentrasi  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (3) dan terdapat pada Tabel 4.
Tabel 4. Kemampuan inhibisi inhibitor tanin ekstrak daun jambu biji terhadaplaju korosi besi  dalam  larutan  NaCl  3%  (w/v)  dengan berbagai variasikonsentrasi
Jika data pada Tabel 4 digambarkan dalam bentuk kurva dapat dilihat pada Gambar 4.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 65 130 195 200 325 % I E % IE      1 hari % IE 4 hari
Gambar 4. Hubungan Konsentrasi inhibitor terhadap efisiensi inhibisi (% IE)
Berdasarkan  Tabel  4  dan  Gambar  4  persen proteksi  yang  paling  besar    didapatkan  pada konsentrasi  130  ppm  yaitu  sebesar  38,36% dengan laju korosi sebesar 0,045 mg/cm 2 hari. Konsentrasi ini merupakan konsentrasi optimum, dimana pada konsentrasi ini senyawa  kompleks  yang  terbentuk  (tanat) untukmelindungi  logam  dari  proses  oksidasi sudah  maksimum  (jenuh)  sehingga  laju korosinya paling lambat. Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 4, dapat dilihat suatu sistem yang terinhibisi  %IE  cenderung  menurun  dengan bertambahnya  konsentrasi  >  130  ppm. Penyebabnya  kemungkinan  konsentrasi  tanat yang terbentuk sudah maksimum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Identifikasi  tanin  yang  dilakukan  pada larutan ekstrak daun jambu biji menunjukan  tanin  positif  dan  kadar tanin  yang  terkandung  dalam  ekstrak daun jambu biji adalah  13, 00%.
2. Penambahan  tanin  dari  ekstrak  daun jambu  biji  sebagai  inhibitor  pada  besi yang dicelupkan dalam larutan NaCl 3%
dapat  menurunkan  laju  korosi  besi,  hal ini  disebabkan  karena  senyawa  tanin dapat  membentuk  kompleks  besi(III)- tanin yang akan melekat pada permukaan  besi  yang  menghalangi terjadinya korosi. 3. Nilai  laju  korosi  terkecil  dan  persen  IE paling besar didapatkan pada penambahan  inhibitor  ekstrak  daun jambu  dengan  konsentrasi  optimum yaitu  130  ppmdengan  laju  korosi sebesar  0.045  mg/cm 2 /hari  dan  persen
IE sebesar 38,36%. 4. Tanin yang dihasilkan dari ekstrak daun jambu  biji  merupakan  inhibitor  organik berdasarkan bahan dasarnya dan merupakan inhibitor anodik berdasarkan reaski yang dihambat.

## Saran
Untuk perkembangan  penelitian  lebih  lanjut, penulis  mengharapkan  dilakukan  penelitian mengenai  ekstrak  daun  jambu  biji  sebagai inhibitor korosi besi, sebagai berikut:
1.  Menggunakan  variabel  yang  lain  seperti temperatur  dan  pH  untuk  mengetahui  kinerja inhibitor  pada  temperatur  dan  pH  media korosinya.
2.  Melakukan  penentuan  laju  korosi  dengan metode  lain  seperti    menggunakan  metode polarisasi potensiodinamik sebagai pembanding.
3.

## DAFTAR PUSTAKA
Asdim.2007.  Penentuan  Efisiensi  Inhibisi Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana  L)  Pada  Reaksi  Korosi Baja  Dalam  Larutan  Asam.  Jurnal Gradien 3 (2) : 273. Handoko,E.D.. 2012. http://eprints.undip.ac.id/41570/3/BAB _II.pdf: 13. Konsentrasi Inhibitor (ppm) % IE 1 hari 4 hari 0 - - 65 22,73 19,18 130 18,18 38,36 195 18,18 20,55 260 18,18 21,92 325 27,27 31,51
Iffat,  A.T.,  Maqsood,  Z.T.,  Fatima,N.  2005. Study of Complex Formation of Fe(III) with Tannic Acid. Jour.
Chem.Soc.Pak . 27 (2): 175.
Irianty,  R.S.,  Khairat.  2013.  Ekstrak  Daun Pepaya sebagai Inhibitor Korosi pada
Baja  AISI  4140  dalam  Medium  Air
Laut. Jurnal Teknobiologi, IV(2). Karim,  A.A.  dan  Yusuf,  Z.A.  2012. Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Kalsium Karbonat dan Tapioka terhadap  Tingkat  Laju  Korosi  Pada Pelat  Baja  Tangki  Ballast  Air  Laut .
Jurnal  Riset  dan  Teknologi  Kelautan (JRTK).10(2): 206-207.
Nnaji,  N.J.N., Okoye, C.O.B., , Obi-Egbedi, N.O.,    Ezeokonkwo,  M.A.,    dan  Ani, J.A. 2013. Spectroscopic Characterization  of  Red  Onion  Skin Tannin  and  It’s  use  as  Alternative Aluminium  Corrosion  Inhibitor  in Hydrochloric Acid Solutions . 8: 1735. Oktiarni,D., Manaf,S., Suripno. 2012. Pengujian  Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  ( Psidium  guajava  Linn.)  Terhadap Penyembuhan  Luka  Bakar  Pada Mencit
(Mus
musculus). http://repository.unib.ac.id/ : 2 Peres,  R.S.,  Cassel,  E.,  Azambuja,  D.S. 2012. Black  Wattle  Tannin  As  Steel Corrosion  Inhibitor .  ISRN  Corrosion.
12
Solehudin, A., Untung, S.H. 2009. Adsorbsi Senyawa  Thiadiazole  sebagai  Inhibisi Korosi  pada  Baja  Karbon  dalam Media  Asam  Formik  dan  Asam
Asetat . TORSI, VII(1). 3 Sukardi,  Mulyarto,  A.R.,  Safera,W.,  2007.
Optimasi  Waktu  Ekstraksi  terhadap Kandungan Tanin Pada Bubuk Ekstrak  Daun  Jambu  Biji  .(PSIDII Folium)  serta  Biaya  Produksinya . Jurnal Teknologi Pertanian, 8(2): 89. http://www.teanerd.com/2007

## Ucapan Terimakasih
Ucapan Terimakasih kepada para Reviewer pada Jurnal Konversi Volum 3 Nomer 1 April 2014 ini :
Dr. Ir. Joelianingsih, MT (Teknik Kimia, Institut Teknologi Indonesia Jakarta)
Dr. Ir. Rahmawati, M.Si (Teknologi Pangan, Universitas Sahid Jakarta)
Ir. Herliati, MT. Ph.D. (Teknik Kimia, Universitas Jayabaya Jakarta)
Dr.  Ir.  Tri  Yuni  Hendrawati,  M.Si  (Teknik  Kimia,  Universitas  Muhammadiyah Jakarta)
Dr. Ir. Ratri Ariatmi Nugrahani, MT (Teknik Kimia, Universitas Muhammadiyah Jakarta)